Der gegenwärtige Stand d. Forschungen auf d. Gebiete d. Metallographie. 35 



Standsfeld bringen können, wo eine nene Krystallai-t stabil wird, und trotz- 

 dem diese Krystallart beliebig lange ausbleiben kann, weil der erste An- 

 stoß der Kernbildung fehlt. 



Als ein interessantes Beispiel dieser Art sei angeführt, daß alles ge- 

 wöhnUche Zinn bei gewöhnlicher Temperatur unterhalb 18** sich in einem 

 unstabilen Zustande befindet. Stabil ist hier eine andere Modifikation des 

 Zinnes, die ein lockeres graues Pulver darstellt, weshalb der Übergang 

 unseres gewöhnlichen Zinnes in diese in Wahrheit stabile Modifikationen 

 einen Zerfall unserer Zinngegenstände in ein graues Pulver darstellt. 

 Glücklicherweise ist hier die Kernbildung so träge, daß gewöhnlich keine 

 Gefahr besteht, aber bei weiterer Abkühlung wächst die Intensität der 

 Kernbildung und scharfer Frost vermag den Prozeß einzuleiten. 



Ein wichtiger Faktor zu dieser Kernbildung ist die sogenannte 

 Impfung, die darin besteht, daß eine künstliche Kernbildung herbeigeführt 

 wird, indem man in das betreffende Metallgemisch schon früher fertig ge- 

 bildete Krvstalle der neuen Krystallart einführt, welche entstehen soll. So 

 kann man beispielsweise den Prozeß des Überganges unseres gewöhnlichen 

 Zinnes in die stabile graue Form durcli Aufstreuen des grauen Krystallpulvers 

 auf bisher unberührte Zinngegenstände in diesen einleiten. Diese Vorgänge 

 haben der Zinnumwandlung den Namen „Zinnpest" eingetragen. Analoge 

 Erscheinungen kehren bei anderen Temperaturen und anderen Mischungen 

 in der Metallographie in ungezählten Varianten wieder. 



Ein anderer Faktor der heterogenen Kinetik ist die Krystallisations- 

 geschwindigkeit. Ist nämlich die Kernbildung eingeleitet, so ist damit 

 durchaus noch nicht gesagt, daß nun auch die entstehende Krystallart sich 

 sofort in vollem Maße so weit entwickelt, als ihr Gleichgewichtszustand im hetero- 

 genen System angeben würde. Jeder Kry stall zeigt eine ganz bestimmte 

 Wachstumsgeschwindigkeit, die von seiner spezifischen Eigenart und von 

 der Temperatur abhängt. Ähnlich wie die Kernbildung zeigt auch diese 

 Krystalli&ationsgeschwindigkeit bei der Abkühlung eines Körpers unter 

 seinen Krystallisationspunkt zuerst eine Zunahme und dann nach Er- 

 reichung eines Maximums bei weiterer Abkühlung wiedei- eine allmähliche 

 Abnahme. 



Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Diffusiousgeschwindigkeit. 

 Wenn in einem krystallisierten Gemisch Keaktionen verlaufen sollen, so kön- 

 nen die verschiedenen reagierenden Substanzen nur mit Hilfe von Diffusions- 

 prozessen an den Reaktionsherd, wo sie sich miteinander umsetzen, hin- 

 gelangen, denn auf anderem Wege ist ein Transport der krystallisierten 

 Substanz nicht denkbar. Die treibende Kraft dieser Diffusionsprozesse ist 

 ein Gesetz, nach welchem ein Krystall, der in seinem Innern an verschie- 

 denen Punkten ungleiche Zusammensetzung hat, diese Ungleichheit durch 

 Diffusionsprozesse ausgleichen muß, damit ein Gleichgewicht zustande 

 kommen kann. Die Diffusionsgeschwindigkeit in den Krystallen ist bei 

 gewöhnlicher Temperatur sehr gering, wird aber schon bei dunkler Kot- 

 glut lebhaft, und bei heller Weißglut verlaufen die Diffusionsprozesse in 



3* 



